Wüvrrr: Zur Morphologie des Natronsalpeters. 885 
boederfläche unterblieben ist, weil daraus grössere Platten von richtiger 
Lage herzustellen sind. 
[Es sei mir hier bei der Besprechung der Vertheilung der La- 
mellenbildung noch eine allgemeine Bemerkung einzuschalten gestattet. 
Durch Lage der 4 oder 2 Lamellenfolgen erhält der ganze Aufbau 
des Krystalls eine seinem eigentlichen Symmetriecharakter widerspre- 
ehende Anordnung. Treten in einem solchen Exemplare Spannungs- 
erscheinungen auf, die, wie Fig. 14 S.730 zeigt, zu einer Zerklüftung 
in mehrere Theile führen können, so werden auch die dadurch ent- 
stehenden Abweichungen von dem normalen Winkel der Begrenzungs- 
flächen einen abweichenden, scheinbar monoklinen Charakter haben, 
und solche Abweichungen, die bei einschlussführenden grossen Kry- 
stallen verschiedener Substanzen sehr verbreitet sind, könnte man 
versucht sein, auf die Wirkung der Gravitation zu schreiben, was 
aber wohl nicht zu empfehlen ist. Es unterliegt ja keinem Zweifel, 
dass die Masse eines grossen Rhomboeders, das mit einer Rhomboeder- 
fläche aufliegt, oder sonst eines mit einer schrägen Hauptaxe aufge- 
lagerten Krystalles aus einem anderen als dem regulären Systeme 
mit einem kleinen Übergewicht nach der einen Seite hindrückt; aber 
diese (bei Krystallen, die zu genauen Winkelmessungen dienen können) 
nach wenigen Grammen zu bemessende Kraft ist winzig im Vergleich 
zu den sonst im einschlussführenden Krystalle vorhandenen Spannungs- 
erscheinungen, und auf diese lassen sich leichter Winkeldeformationen 
zurückführen. Meine Studien über Krystallzucht gestatten mir nicht, 
nach dieser Richtung hin Messungen vorzunehmen, die ja umfangreich 
sein müssten, um die angedeutete Erklärungsweise zu bestätigen oder 
zu widerlegen.] 
Will man die Krystallisationsgeschwindigkeit so weit vermindern, 
dass die schrägen Rlıomboederflächen überhaupt keine Einschlüsse 
erhalten, so trifft man auf eine andere Gefahr bei der Herstellung 
grosser Natronsalpeterkrystalle, weil an den ursprünglich ineompaeten 
üxemplaren, die durchweg neben glasigen vorhanden sind, sich nach 
Monaten die nicht paralleltheiligen Wachsthumsformen zu bilden 
pflegen, die bei sehr langsamer Abscheidung von Natronsalpeter im 
Verlauf von mehreren Wochen die anderen Krystalle überwuchern 
und die nicht benachbarten am Wachsen hindern, wie oben 8.135 
schon angedeutet war. 
Weil zu schnelle wie zu langsame Abscheidung für den Erfolg 
der Krystallisation von Natronsalpeter gefährlich ist, ist dieselbe zwar 
schwierig, aber andererseits zeigen die erzielten Krystalle von den 
verschiedensten Grössen (bis 7°” Kantenlänge), dass der Natronsalpeter 
nicht zu den Substanzen gehört, bei denen sich grosse Krystalle we- 
